SUI GIACIiMENTl u'aMIANTO I)KI,I,K, AfJ'I riKMUNTESl 301 



tallica spiccata. Nel cristallino i)iii gi-aiide, avente dimensioni 

 di nun. 1 X 1 X 0,75 si lianno, oltre le s(d l'acce di (100;, 

 due solo faccettine di (3201 clie troncano due spigoli paralleli 

 della faccia (100). Negli altri individui non si ha che una sola 

 faccia di tale tetracisesaedro. 



Questa incompletezza di facce, anche asimmetiicamente 

 distribuite, sembra essere una particolarità della perowskite 

 come già avevano osservato Dks Ci.oizkaux ('), Ivokschakow C-^), 



MlLLOSEVlCH C). 



L'angolo misurato fra {100| e !320| è risultato, in media, 

 di 33" 35' (teorico 33" 41' 30"). 



All'esame microscopico i cristallini, su taluni dei quali 

 si osserva una sfaldatura cubica imperfetta, appaiono legger- 

 mente blri frangenti e presentano le facce del cubo, (la cui 

 struttura polisintetica non è manifesta) divise in due secondo 

 la diagonale. 



Nella soluzione in acqua della massa fusa ottenuta disgre- 

 gando la perowskite con bisolfato potassico ebbi evidentissima 

 reazione di titanio. L' analisi chimica che, nonostante la scar- 

 sità di materiale a mia disposizione, ho voluto ripetere, per 

 accertarmi che si trattava proprio di perowskite, ha dato i 

 risultati segnati in I, in buon secondo con quelli già ottenuti 

 da MiLi.oSEVJCH (II) e con i valori teorici (IH). 



Ili 



Ti 0, 59,41 58,G7 58,82 



Fé 



Ca 40,71 40,69 41,18 



Mg 



H., a — 110" 



100,03 99,36 100,00 



(1) A. Dk.s Cr.oizuAUX. Maìtiiel de Minerdìnii/i'. tom. II, 212, 213. Paris. 

 [■!) N. J. vuN Kokscuardw. MateriaUea J'iìr Miueralouie liìcssUiìids. I, \w 

 VI. 38S. 



(3) LOC. Cìt. 



